SÉANCE DU 22 JANVIER 1912. 207 



nous ('). C'est pourquoi nous sommes résolus de reprendre l'étude des 

 chaleurs des formations des silicates el silico-aluminates de chaux. La 

 méthode employée esL celle qui a servi à M. Tschernobaeff, consistant à 

 brûler dans l'obus calorimétrique de M. Mahler les mélanges étudiés avec 

 du charbon de bois. La différence entre la quantité de chaleur dégagée par 

 la coiubuslion do charbon et la quantité de chaleur observée réellement 

 donne la chaleur de réaction cherchée. 



Les cliillVes oblenns réunis dans le Tableau suivant se lapportenl à 3s de mélanges. 



.Numéros 

 d'expériences. .Mélanges. Ciialtui- df'' réaction^. 



107 CaC0^4- Si O- (sable de Fontainebleau) 483,3) 



108 CaCO^-h SiO^ (sable de Fontainebleau) ',.59,9 1 "'°-^'^""* '^'' '*' 



' - r 



I.W CaCO'-t-SiOMcrislal de rocliei 184,2) 



1"! <■ m-it c-r». / -.11 1 [ rae l moyenne 474, •-» 



lai LaCO' -h .SiO- (cristal de roche) 465, i ) ' 



Moyenne générale 473 , 1 



13() -îCaCO'^- SiOM sable de Fontainebleau) 633,3 



137 2CaCO'-i- SiO^ (sable de Fontainebleau) 680,9 



!o:{ a CaC03+ Si O- (sable de Fontainebleau ) 656, i 



\loyenne 653 , i 



Silico-aliiininates de chaux {gelilénile). 



103 3CaC0' -H .\12 0'2SiO^ (kaolin anglais, calciné de 



Kahlbaum) 4 "^0,7 



lOV SCaCO'H- .\PO'2SiO' (kaolin anglais, calciné de 



kahlbaum 444,6 



li6 3CaC0^-i- M^O^aSiO- (kaolin anglais, calciné de 



Kahlbaum) 438,6 



IV7 3CaC0^-H Al- 0^2 Si 0- (kaolin anglais, calciné de 



Kahlbaum) ^45, i 



Moyenne 456,2 



130 3CaCO'-i-AlM:)3 2SiO= (kaolin de Sèvres de Pou- 

 lenc frères) 44». 5 



131 3CaC0'+ AI^O' 2SiO-^ (Kaolin de Sèvres de Pou- 

 lenc frères) 465,8 



132 3CaC0^-f- AI'O^ aSiO' (kaolin de Sèvres de Pou- 

 lenc frères) 4o- .6 



133 3CaC03-+- Al-O^aSiO^ (kaolin de Sèvres de Pou- 

 lenc frères) 438,9 

 Moyenne 43". i 



(') Hi'^'ue de .\JelaUiirgii., i. Il, lyo-j. p. 729. 



